142 Gesammt Sitzung 



nutzt. Nur beim Platin wurde ein Strom Sauerstoffgas aus 

 einer gewöhnlichen Löthrohrspitze in diese Flamme geleitet. 

 Besondere Versuche mit Golddraht haben den Verfasser über- 

 zeugt, dafs Flammen höherer Temperatur verhältnifsmäfsig nur 

 wenig kleinere Tropfen geben, weil die höchste Schicht der 

 Tropfenoberfläche an festes Metali grenzt, ihre Temperatur also 

 nahezu der Schmelzpunkt des Metalls sein mufs. Bei dicken 

 Drähten kann sich der Einflufs der höheren Temperatur der 

 Flamme am wenigsten geltend machen, und geben diese daher 

 im Allgemeinen auch die gröfsten Werthe der Constanten tt. 

 Bei der beschriebenen Anordnung des Versuches scheinen dem 

 Verfasser die gröfsten Werthe von a auch die zuverlässigsten 

 zu sein. 



Zur Bestätigung der durch Gl. 3 ausgedrückten Relation 

 folgen hier Messungen an einer Reihe von Platindrähten. 



Durchmesser 



Gewicht der 



Capillaritäts- 



des Drahtes 



Tropfen 



constante 



2/- 



P 



U. 



mm 



0,5675 



0*2912 



in gr 



163 



0,3689 



0,2055 



177,4 



0,1921 



0,0996 



165,1 



0,0993 



0,0530 



169,8 



0,0767 



0,0410 



169,9 





Mittel 169,04 



Die unedlen Metalle tropften aus einem Glastrichter, der 

 unten in eine verticale Röhre vom Durchmesser 2 r im Lichten 

 endete. Die Tropfengröfse ist dann ebenfalls durch das Gl. 3 

 bestimmt, jedoch ist es viel schwerer als bei dem oben be- 

 schriebenen Verfahren, übereinstimmende Resultate zu erhalten, 

 selbst wenn man die die Tropfengröfse bedingende Zuflufs» 

 gesch windigkeit des geschmolzenen Metalls möglichst klein 

 macht. 



Die vom Verfasser in der angegebenen "Weise bestimmten 

 Capillaritätsconstanten et der geschmolzenen Substanzen sind in 

 der folgenden Tahelle zusammengestellt und zur Vergleichung 



